﻿117 



keit, mit der sie ihr Wasser abgibt, indem dazu ein lange an- 

 dauerndes und bedeutendes Erwärmen erforderlich ist, deuten 

 offenbar darauf hin, dass das Wasser in ihr in feinen (wahrschein- 

 lich mikroskopisch feinen) Poren enthalten sein muss, was in 

 hohem Grade die Leitungsfähigkeit vermindert. Um eine genaue 

 Zahl abzuleiten, fehlt uns leider die Möglichkeit, auch in dieser 

 Hinsicht einen Vergleich mit den trocknen, eine gleiche Structur 

 besitzenden Varietäten anzustellen. 



Die früheren Bestimmungen der specifischen Wärme der ver- 

 schiedenen Kohlenstoffvarietäten von 0— 99° C. haben ergeben, 

 dass man in dieser Beziehung zwei Gruppen scharf zu unter- 

 scheiden hat, die eine Gruppe mit der durchsichtigen Kohle, dem 

 Diamant, die andere, welche sämmtliche Varietäten der undurch- 

 sichtigen Kohle vom Graphit an bis herab zur Holzkohle, zu 

 welcher Gruppe also auch unsere Olonezer Kohle gehört, umfasst. 

 Zur Bestimmung ihrer specifischen Wärme wandte ich mich an 

 Prof. K. Lenz, dem ich die folgenden Kesultate verdanke. Die 

 Versuche wurden mit dem BuNSEN'schen Calorimeter, wie er von 

 Schumr und Waetä beschrieben ist, gemacht, wo man also die 

 Volumveränderung des schmelzenden Eises durch das Gewicht des 

 in das Calorimeter eingesaugten Quecksilbers misst. 



Vor Beginn der Versuche stand der Apparat während 10 Tage 

 im schmelzenden Eise und war die Bewegung des Quecksilbers 

 vollkommen constant; im Verlaufe von einer Stunde flössen aus 

 dem Calorimeter 5,4 Mgr. Quecksilber. Bei den Versuchen wurde 

 dies in Rechnung gebracht. Zur Controlirung des Apparates 

 wurde zuerst die specifische Wärme des Diamantes, welche man 

 sehr genau kennt, bestimmt. Die zu diesem Zwecke gebrauchten 

 10 kleinen Krystalle hatten im Ganzen ein Gewicht von 

 1,9210 Gramm, waren aber leider nicht vollkommen rein, manche 

 unter ihnen sogar ziemlich dunkel. Aus 2 Versuchen von 0 — 99° 

 ergab sich die specifische Wärme = 0,1447 und 0,1443, im 

 Mittel 0,1445. Diese Resultate stimmen fast vollkommen mit 

 den von Weber 9 erhaltenen überein, denn nach ihm ist die spe- 

 cifische Wärme des Diamantes zwischen 0° und 99,8° = 0,1461, 

 variirt aber für verschiedene Exemplare, je nach ihrer Reinheit 



9 Aimalen der Chemie und Physik, 154. Bd., S. 367 u. 533. 



